Nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục của vật liệu dệt theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 như thế nào?
Hỏi: Nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục của vật liệu dệt theo Tiêu chuẩn quốc gia được quy định như thế nào?
Mong được giải đáp!
<subquestion>Nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục của vật liệu dệt theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 như thế nào?</subquestion>
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 (ISO 11721-2:2003) về Vật liệu dệt - Xác định độ bền của vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật - Phép thử chôn trong đất - Phần 2: Nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục
Vật liệu dệt có chứa xenlulo được coi là bền đối với sự tấn công của các vi sinh vật có trong đất, miễn là cấu trúc, hình dạng và độ bền kéo tối đa của chúng không bị biến đổi về bản chất sau phép thử chôn trong đất.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 mô tả một qui trình thử để nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục chống lại sự tấn công của các vi sinh vật trong đất.
Qui trình này cho phép phân biệt giữa xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục với độ bền không lâu, độ bền lâu thông thường và độ bền lâu gia tăng, để đánh giá sự phù hợp khi sử dụng trong vùng nhiệt đới.
Do phép thử chôn trong đất là một quá trình sinh học và đất thử không được xác định chính xác, tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến sự so sánh các mẫu thử đã xử lý hoàn tất với các mẫu thử không xử lý hoàn tất.
Nguyên tắc khi sử dụng phép thử chôn trong đất để nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục trong vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật:
- Theo TCVN 11533-1 (ISO 11721-1), các mẫu thử đã xử lý hoàn tất và mẫu thử không xử lý hoàn tất được đưa vào phép thử chôn trong đất cho đến khi các mẫu thử không xử lý hoàn tất mất 80% độ bền kéo tối đa. Thời gian chôn yêu cầu cho mục đích này được xác định là khoảng thời gian f1.
- Để xác định độ bền lâu thông thường, một bộ mẫu thử nữa được lấy ra khỏi đất thử sau 2 x f1, đối với độ bền lâu gia tăng thì lấy ra sau 4 x f1.

Nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục của vật liệu dệt theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Chuẩn bị mẫu thử để nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục trong vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật?</subquestion>
Theo Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 hướng dẫn về các mẫu thử như sau:
<ref>Các mẫu thử
6.1 Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
Các mẫu thử phải được lấy và chuẩn bị theo TCVN 11533-1 (ISO 11721-1), 6.1.
....
</ref>
Theo đó, các mẫu thử để nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục trong vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật sẽ được lấy và chuẩn bị theo quy định tại TCVN 11533-1 cụ thể là:
- Chuẩn bị các mẫu thử từ các mẫu phòng thử nghiệm bằng cách cắt các mẫu thử có chiều dài theo hướng sợi dọc của vải.
- Với các vải pha và/hoặc nếu được sự đồng ý của các bên liên quan, các mẫu thử có thể được lấy theo hướng sợi ngang.
- Các vải pha có chứa 100% xơ xenlulo theo hướng dọc hoặc hướng ngang, các mẫu thử chỉ được lấy theo hướng 100% xenlulo.
- Cắt các mẫu thử dài 300 mm và rộng 30 mm và sau đó tước sợi ở cả hai phía để có được chiều rộng ở giữa là 20 mm (xem ISO 13934-1).
- Đối với các vải quá hẹp để lấy được chiều rộng của mẫu thử theo quy định, thực hiện phép thử trên toàn bộ chiều rộng vải.
Lưu ý: Sử dụng chiều rộng hiệu dụng là 20 mm và khoảng cách giữa các ngàm kẹp là 100 mm do số lượng lớn các vải chưa xử lý được yêu cầu và dung tích của các dụng cụ chứa đất.
<subquestion>Số lượng mẫu thử để nhận biết độ bền lâu của xử lý hoàn tất có chứa chất chống mục trong vật liệu dệt có chứa xenlulo đối với vi sinh vật như thế nào?</subquestion>
Theo Tiểu mục 6.2 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11533-2:2016 hướng dẫn về số lượng mẫu thử như sau:
Để xác định tính hiệu quả chống mục của các mẫu thử có độ bền không lâu, phải sử dụng ít nhất 20 mẫu thử (nghĩa là: ít nhất 10 mẫu thử chôn và 10 mẫu thử không chôn). Đối với các phép thử độ bền lâu thông thường và độ bền lâu gia tăng, phải chôn nhiều hơn 10 mẫu thử cho từng phép thử.
Nếu có sự đồng ý ngâm chiết bổ sung cho vật liệu dệt, phải sử dụng gấp đôi số lượng mẫu thử.
Ví dụ: Để xác định hiệu quả chống mục của các mẫu thử ngâm chiết và các mẫu thử không ngâm chiết với độ bền không lâu, độ bền thông thường và với độ bền lâu gia tăng, yêu cầu ít nhất 80 mẫu thử

TCVN 11533-2:2016 TCVN 11533-2:2016 TCVN 11533-1 TCVN 11533-2:2016 TCVN 11533-1 TCVN 11533-2:2016